( 788 ) 



Al-0' 

 à i,oo, le rapport j^^T^YTï f'^ O' 5 à i,75. Quelle que soit leur composition, 



tous ces cristaux fondent sans difficulté. Or, si les silicoglucinates sont aisé- 

 ment fusibles, les silico-aluminates sont remarquablement réfractaires : 

 dans un simple mélange de silicoglucinates et de silico-aluminates, les pre- 

 miers seuls devraient fondre. 



» Nous avons fait cristalliser, dans le vanadate neutre de potasse, des sili- 

 cates renfermant à la fois de laglucine et de l'oxyde de fer. Comme la leucite 

 ferrique, comme les silicoglucinates précédemment décrits, ils cristallisent 

 encore dans la forme de l'icositétraèdre a^. Dans les cristaux transparents et 

 de densité homogène, le rapport entre la silice et la potasse est resté compris 



entre 4. 39 et 5, 00, le rapport ^-„ a varié de 0,6 à i,3, le rapport p,,ç.^ 



de o,3o à i,3o. Tous ces cristaux, qui possèdent plus ou moins atténuée 

 la coloration jaune de la leucite ferrique, n'exercent aucune action sur la 

 lumière polarisée ; la leucite ferrique agissant avec énergie, l'hypothèse 

 d'une juxtaposition d'espèces doit être absolument exclue. 



)) in. Lorsqu'on chauffe avec le vanadate neutre de potasse un mé- 

 lange d'alumine et de 6^'' de silice, sans addition de carbonate de potasse, 

 on obtient des cristaux d'orthose toujours maclés. Lorsqu'on remplace 

 l'alumine par la glucine, on obtient des icositétraèdres. Mais si l'on associe 

 l'alumine et la glucine, on obtient presque exclusivement un produit de 

 densité homogène, parfaitement transparent, formé de cristaux prisma- 

 tiques sans macles, dont la composition répond très exactement à la for- 

 mule 6SiO-,R-0\KO, et dans lequel le rapport de la. glucine à l'alumine 

 varie seul; il s'est élevé dans nos expériences jusqu'à \. 

 * « IV. Dans les expériences décrites nous avons donc obtenu des silicates 

 de glucine cristallisant simultanément, en icositétraèdres, et répondant 

 aux formules 



4SiO=,iGl-0\KO, 5SiO%iGl-0\KO, 

 4SiO^ G1-0%K0, 5SiO=,Gl-0\KO. 



» Nous avons pu substituer partiellement et en toutes proportions dans 

 ces silicates l'alumine et l'oxyde de fer à la glucine. 



)) Nous avons préparé un silicate cristallisé en prismes, qui, dans sa com- 

 position répondant à la formule 6SiO-,R-0%ls.O de l'orthose, admet en 

 proportion variable la glucine et l'alumine. 



>i Dans ses combinaisons avec le silicate de potasse, la glucine peut donc 



